(I. Slügge, Ueber die einfaclien Schiebungen am Zinn etc. 233 
Orig^inal-Mitteilungen an die Redaktion. 
über die einfachen Schiebungen am Zinn und seine Zustands- 
änderung bei 161'^. 
Von O. Mügge in Göttingen. 
Mit 3 Textfiguren. 
Au gegossenen Platten von Zinn wurde von mir 1899 fest- 
gestellt, daß das Zinn leicht einfache Schiebungen beim Hämmern etc. 
eingeht ; da aber inzwischen Ewing und Koseshai.n ' über Be- 
obachtungen gleicher Art berichtet hatten und mir Kristalle von 
Zinn zur näheren Untersuchung nicht zur Verfügung standen, 
unterblieb meinerseits eine Mitteilung darüber. 1909 hat dann 
.1. Ganten im hiesigen Institute Versuche an kleinen , elektro- 
l 3 ’tisch abgeschiedenen Kristallen angestellt. Es gelang ihm, zu 
ermitteln, daß die Gleitfläche die am Zinn auch als Zwillingsfläche 
bekannte (331) und die zweite Kreisschnittsebene (llT) (die ge- 
wöhnliche Zwilliugsfläche) , also die Grundzone [112] sei. Auch 
diese Untersuchung ist nicht veröffentlicht, indessen habe ich von 
ihrem Ergebnis im Handwörterbuch der Naturwissenschaften (5. 
p. 1147. 1914) Mitteilung gemacht. Neuerdings hat nun Gaubert^ 
in Unkenntnis der eben gemachten Angaben einige Beobachtungen 
an derbem Zinn mitgeteilt, die zwar gegenüber Ewing und Rosen- 
hain nichts Neues enthalten, mich aber veranlaßten, die Messungen 
an Ganten’s Kristallen zu wiederholen und weitere Versuche an- 
zustellen. 
Ganten’s Kristalle hatten wesentlich die Form {lll}, z. T. 
mit kleinem {lOl} und sehr schmalem {HO}, sie waren z. T. ähnlich 
jenen von v. Foullon® eigentümlich gruppiert, zum großen Teil 
verzwillingt nach {lll}, z. T. auch nach {331}, letztere ähnlich 
den sog. herzförmigen Zwillingen des Rutils. Sie waren sehr zart 
und klein (nur bis etwa 2 mm) und gestatteten nur wenige und 
wenig genaue Messungen, da ihre Flächen uneben waren und sich 
‘ Phil. Trans. Roy. Soc. London. A, 193. 369. 1899. 
^ Chem. Centralbl. 1915. I. 1327. Die Originalarbeit (Compt. rend. 
159. 680. 1914j ist mir erst jetzt zugänglich geworden. 
V. Foullon, Jahrb. d. geol. Reichsanst. Wien. 34. 369. 1884. Nach 
Rammelsberg (Kryst.-phys. H. I. 144. 1881) sollten die MiLLER’schen Kri- 
stalle dünne achtseitige Prismen {100} . {110} gewesen sein; mir vor- 
liegendes Material von Miller (aus der WöHLER'schen Sammlung), das 
allerdings die Form nur selten noch gut erkennen läßt, da es größtenteils 
in graues Zinn verwandelt ist, zeigt vorherrschend zweifellos {111} und 
scheint auch in der Gruppierung der Kristalle dem G.ANTEN’schen ähnlich. 
15* 
